CELEX: 31981L0075
Language: nl
Date: 1981-02-17 00:00:00
Title: Richtlijn 81/75/EEG van de Raad van 17 februari 1981 houdende wijziging van bijlage II, deel 2, van Richtlijn 72/276/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels

Avis juridique important

|

31981L0075

Richtlijn 81/75/EEG van de Raad van 17 februari 1981 houdende wijziging van bijlage II, deel 2, van Richtlijn 72/276/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake bepaalde methoden voor de kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels  

Publicatieblad Nr. L 057 van 04/03/1981 blz. 0023 - 0026 Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 13 Deel 11 blz. 0108  Bijzondere uitgave in het Spaans: Hoofdstuk 13 Deel 11 blz. 0163  Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 13 Deel 11 blz. 0108  Bijzondere uitgave in het Portugees: Hoofdstuk 13 Deel 11 blz. 0163 

 RICHTLIJN VAN DE RAAD    van 17 februari 1981    houdende wijziging van bijlage II , deel 2 , van Richtlijn   72/276/EEG betreffende de aanpassing van de wetgevingen van   de Lid-Staten inzake bepaalde methoden voor de kwantitatieve   analyse van binaire mengsels van textielvezels    ( 81/75/EEG )    DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,    Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese   Economische Gemeenschap , inzonderheid op artikel 100 ,    Gezien het voorstel van de Commissie ( 1 ) ,    Gezien het advies van het Europese Parlement ( 2 ) ,    Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité   ( 3 ) ,    Overwegende dat Richtlijn 71/307/EEG van de Raad van 26   juli 1971 betreffende de onderlinge aanpassing van de   wetgevingen der Lid-Staten inzake textielbenamingen ( 4 ) de   verplichte etikettering van de vezelsamenstelling van   textielprodukten voorschrijft ;    Overwegende dat ter uitvoering van artikel 13 van   Richtlijn 71/307/EEG , bij Richtlijn 72/276/EEG van de Raad   van 17 juli 1972 betreffende de aanpassing van de wetgevingen   van de Lid-Staten inzake bepaalde methoden voor de   kwantitatieve analyse van binaire mengsels van textielvezels   ( 5 ) dertien uniforme analysemethoden zijn vastgesteld met   betrekking tot de meeste uit binaire mengsels samengestelde   textielprodukten die in de handel verkrijgbaar zijn ;    Overwegende dat de textielprodukten die zijn samengesteld   uit polypropeen en bepaalde andere vezels en de produkten die   zijn samengesteld uit chloorvezels op basis van homopolymeer   van vinylchloride en bepaalde andere vezels waarvoor eveneens   de verplichting tot etikettering geldt van Richtlijn   71/307/EEG niet worden gedekt door Richtlijn 72/276/EEG ; dat   derhalve de uniforme analysemethoden moeten worden   vastgesteld die van toepassing zijn op die produkten ,    HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD :    Artikel 1    De bijzondere methoden nr. 14 en nr. 15 , die zijn   beschreven in de bijlage bij deze richtlijn , worden   toegevoegd aan bijlage II , deel 2 , van Richtlijn   72/276/EEG .    Artikel 2    1 . De Lid-Staten doen de nodige bepalingen in werking   treden om binnen een termijn van één jaar volgende op de   kennisgeving van deze richtlijn aan deze richtlijn te   voldoen . Zij stellen de Commissie daarvan onverwijld in   kennis .    2 . Na de kennisgeving van deze richtlijn dragen de   Lid-Staten er voorts zorg voor dat ieder ontwerp van   wettelijke en bestuursrechtelijk bepalingen die zij overwegen   in te voeren op het gebied waarop deze richtlijn van   toepassing is , tijdig ter kennis van de Commissie wordt   gebracht , ten einde de Commissie de gelegenheid te bieden   haar opmerkingen te maken .    Artikel 3    Deze richtlijn is gericht tot de Lid-Staten .    Gedaan te Brussel , 17 februari 1981 .    Voor de Raad    De Voorzitter    D F. van der MEI    ( 1 ) PB nr. C 283 van 13 . 11 . 1979 , blz. 4 .    ( 2 ) PB nr. C 117 van 12 . 5 . 1980 , blz. 80 .    ( 3 ) PB nr. C 113 van 7 . 5 . 1980 , blz. 35 .    ( 4 ) PB nr. L 185 van 16 . 8 . 1971 , blz. 16 .    ( 5 ) PB nr. L 173 van 31 . 7 . 1972 , blz. 1 .    BIJLAGE    KWANTITATIEVE ANALYSEMETHODEN VOOR BEPAALDE BINAIRE   MENGSELS VAN TEXTIELVEZELS    " METHODE Nr. 14    POLYPROPEEN EN BEPAALDE ANDERE VEZELS    ( Methode met behulp van xyleen )    1 . TOEPASSINGSGEBIED    Deze methode geldt , na verwijdering van alle   niet-vezelbestanddelen , voor binaire mengsels van vezels   van :    1 . polypropeen ( 31 )    met    2 . wol ( 1 ) , dierlijk haar ( 2 en 3 ) , zijde ( 4 ) ,   katoen ( 5 ) , acetaat ( 17 ) , cupro ( 19 ) , modal ( 20 ) ,   triacetaat ( 22 ) , viscose ( 23 ) , acryl ( 24 ) , "   polyamide " of " nylon " ( 28 ) , polyester ( 29 ) en   glasvezel ( 38 ) .    2 . PRINCIPE    Uitgaande van een bekend drooggewicht van het mengsel   worden de polypropeenvezels opgelost met behulp van kokend   xyleen . Het residu wordt verzameld , gewassen , gedroogd en   gewogen ; het eventueel gecorrigeerde gewicht ervan wordt   uitgedrukt in procenten van het drooggewicht van het   mengsel . Het percentage polypropeen wordt verkregen door   aftrekking .    3 . APPARATUUR EN REAGENTIA ( niet vermeld in het algemene   gedeelte )    3.1 . Apparatuur    ( i ) Erlenmeyers van minstens 200 ml ingeslepen stop .    ( ii ) Terugvloeikoeler ( geschikt voor vloeistoffen met   hoog kookpunt ) , met slijpstuk , dat kan worden aangesloten   op de erlenmeyers ( i ) .    3.2 . Reagens    Xyleen , met kookpunt tussen 137 en 142° C .    Opmerking : Dit reagens is zeer brandbaar en geeft giftige   dampen . Bij gebruik ervan dienen de nodige   voorzorgsmaatregelen te worden genomen .    4 . WERKWIJZE    De in het algemene gedeelte verstrekte instructies opvolgen   en daarna als volgt te werk gaan :    Aan het in de erlenmeyer ( 3.1.i. ) overgebrachte   analysemonster 100 ml xyleen ( 3.2 ) per gram monster   toevoegen . De terugvloeikoeler ( 3.1.ii ) aansluiten , de   inhoud aan de kook brengen en gedurende 3 minuten laten   koken . De warme vloeistof onmiddellijk decanteren in een   gewogen filterkroes van gefrit glas ( zie opmerking 1 ) . De   behandeling nog tweemaal herhalen en hierbij telkens 50 ml   vers oplosmiddel gebruiken .    Het in de erlenmeyer achtergebleven residu achtereenvolgens   spoelen met 30 ml kokende xyleen ( tweemaal ) en vervolgens   tweemaal met telkens 75 ml petroleumether ( I.3.2.1. van het   algemene gedeelte ) .    Het residu in de erlenmeyer na de tweede maal spoelen met   petroleumether filtreren door de filterkroes en de   achtergebleven vezels in de filterkroes overbrengen met   behulp van een kleine extra hoeveelheid petroleumether . Het   oplosmiddel volledig laten verdampen , de filterkroes met het   residu drogen , afkoelen en wegen .    Opmerkingen :    1 . De filterkroes , waardoor het xyleen wordt   gedecanteerd , moet worden voorverwarmd .    2 . Na de behandelingen met kokend xyleen moet de   erlenmeyer , waarin het residu zich bevindt , voldoende zijn   afgekoeld , voordat er petroleumether wordt ingegoten .    3 . Teneinde voor de analist de gevaren , verbonden aan de   ontvlambaarheid en de giftigheid van de reagentia , te   verminderen , mag apparatuur voor warme extractie en   geschikte werkwijzen , waarbij identieke resultaten worden   verkregen , worden gebruikt . ( 1 )    5 . BEREKENING    De resultaten berekenen zoals aangegeven in het algemene   gedeelte . De waarde van " d " bedraagt 1,00 .    6 . NAUWKEURIGHEID VAN DE METHODE    Voor een homogeen mengsel van textielmaterialen liggen de   betrouwbaarheidsgrenzen van de volgens deze methode verkregen   resultaten niet hoger dan ± 1 bij een betrouwbaarheidsdrempel   van 95 % " .    " METHODE Nr. 15    CHLOORVEZELS ( OP BASIS VAN HET HOMOPOLYMEER VAN   VINYLCHLORIDE ) EN BEPAALDE ANDERE VEZELS    ( Methode met behulp van geconcentreerd zwavelzuur )    1 . TOEPASSINGSGEBIED    Deze methode geldt , na verwijdering van alle   niet-vezelbestanddelen , voor binaire mengsels van :    1 . chloorvezels ( 25 ) op basis van het homopolymeer van   vinylchloride ( al dan niet nagechloreerd ) met    2 . katoen ( 5 ) , acetaat ( 17 ) , cupro ( 19 ) , modal   ( 20 ) , triacetaat ( 22 ) , viscose ( 23 ) , bepaalde   acrylvezels ( 24 ) , bepaalde modacrylvezels ( 27 ) , "   polyamide " of " nylon " ( 28 ) , polyester ( 29 ) .    De betrokken modacrylvezels zijn die , welke een heldere   oplossing geven bij onderdompeling in geconcentreerd   zwavelzuur ( d20 = 1,84 g/ml ) .    Deze methode kan met name in plaats van de methoden nr. 8   en nr. 9 worden gebruikt .    2 . PRINCIPE    Uitgaande van een bekend drooggewicht van het mengsel   worden de in punt 2 van paragraaf 1 vermelde vezels in   geconcentreerd zwavelzuur ( d20 = 1,84 g/ml ) opgelost . Het   uit de chloorvezel bestaande residu wordt verzameld ,   gewassen , gedroogd en gewogen ; het eventueel gecorrigeerde   gewicht ervan wordt uitgedrukt in procenten van het   drooggewicht van het mengsel . Het percentage van het tweede   bestanddeel wordt verkregen door aftrekking .    3 . APPARATUUR EN REAGENTIA ( niet vermeld in het algemene   gedeelte )    3.1 . Apparatuur    ( i ) Erlenmeyer van minstens 200 ml met ingeslepen stop .    ( ii ) Glasstaafje met afgeplat uiteinde .    3.2 . Reagentia    ( i ) Geconcentreerd zwavelzuur ( d20 = 1,84 g/ml )    ( ii ) Zwavelzuur , verdund tot circa 50 % ( m/m )    Bereiden door , onder afkoeling , 400 ml zwavelzuur   ( d20 = 1,84 g/ml ) voorzichtig toe te voegen aan 500 ml   gedestilleerd water . Na afkoelen tot kamertemperatuur het   volume met water op 1 liter brengen .    ( iii ) Verdunde ammonia    60 ml geconcentreerde ammonia ( d20 = 0,880 g/ml ) met   gedestilleerd water verdunnen tot 1 000 ml .    4 . WERKWIJZE    De in het algemene gedeelte verstrekte instructies opvolgen   en als volgt te werk gaan :    Aan het in de erlenmeyer ( 3.1.i ) overgebrachte   analysemonster 100 ml zwavelzuur ( 3.2.i ) per gram monster   toevoegen .    De inhoud van de erlenmeyer gedurende 10 minuten bij   kamertemperatuur laten staan en van tijd tot tijd met het   glazen staafje omroeren . Een weefsel of breisel moet tussen   de wand en het staafje worden vastgezet , waarbij met het   staafje een lichte druk wordt uitgeoefend , ten einde het   door zwavelzuur opgeloste materiaal af te scheiden .    De vloeistof in een gewogen filterkroes van gefrit glas   decanteren .    Opnieuw 100 ml zwavelzuur ( 3.2.i ) in de erlenmeyer   brengen en de behandeling herhalen .    De inhoud van de erlenmeyer door de filterkroes gieten en   het vezelresidu erin overbrengen met behulp van het glazen   staafje . Zo nodig een weinig geconcentreerd zwavelzuur   ( 3.2.i ) toevoegen om de vezelresten , die nog aan de wand   van de erlenmeyer vastzitten , mee te voeren .    De filterkroes afzuigen ; de afzuigkolf ledigen of door een   andere vervangen , daarna het residu in de filterkroes   achtereenvolgens spoelen met 50 % zwavelzuur ( 3.2.ii ) met   gedestilleerd of gedeïoniseerd water ( I.3.2.3 van het   algemene gedeelte ) , met de verdunde ammonia ( 3.2.iii ) en   tenslotte grondig met gedistilleerd of gedeïoniseerd water ,   waarbij de filterkroes na iedere toevoeging volledig wordt   afgezogen ( niet afzuigen tijdens het spoelen , maar pas   nadat de vloeistof uit zichzelf is doorgelopen ) .    De filterkroes met het residu drogen , afkoelen en wegen .    5 . BEREKENING    Bereken de resultaten zoals aangegeven in het algemene   gedeelte . De waarde van " d " bedraagt 1,00 .    6 . NAUWKEURIGHEID VAN DE METHODE    Voor een homogeen mengsel van textielmaterialen liggen de   betrouwbaarheidsgrenzen van de volgens deze methode verkregen   resultaten niet hoger dan ± 1 bij een betrouwbaarheidsdrempel   van 95 % . " .    ( 1 ) Zie b.v. de apparatuur beschreven in Melliand   Textilberichte 56 ( 1975 ) , blz. 643-645 .